a Si ia Fa a a A er a re 7 
Hrrrorr: Über das elektromotorische Verhalten des Chroms. 197 
Merkwürdig ist auch die Bildung der Chromsäure in den ver- 
dünnten Lösungen von C1H, BrH, FIH, SO,H, und C,0,H,, da diese 
Säuren bei verhältnissmässig geringer Temperaturerhöhung unter leb- 
hafter Wasserstoffentwickelung die niedrigste Verbindungsstufe mit dem 
Chrom geben. | 
Man kann sich leicht überzeugen, dass Chrom als Anode mit reiner 
metallischer Oberfläche der Bildung der gelben Chromsäure unterliegt 
und dass kein basisches Oxyd oder Superoxyd erkennbar auftritt. Macht 
man nämlich, z.B. in der Lösung von CIH, Chrom zuerst zur Kathode 
mit lebhafter Wasserstoffentwickelung und sodann durch Umkehrung 
der Stromriehtung zur Anode, so fallen sogleich die gelben Schlieren 
herab. Oxydschichten, wie sie Chrom durch Glühen an der Luft an- 
nimmt, redueirt aber der Wasserstoff sogleich, lässt sie nicht bestehen. 
$4. Um das elektromotorische Verhalten des Chroms genauer fest- 
zustellen, wurde das nämliche Glasgefäss mit aufgekitteten dünnen 
Thonplatten benutzt. Die eine Röhre nahm die Salzlösung und das . 
Metall, die andere eine Lösung von NO,Ag mit einem Blech von 
chemisch reinem Silber auf, während das U-Gefäss eine speeifisch 
schwerere Lösung von NO,Na enthielt. In den Strom des so ge- 
wonnenen constanten galvanischen Elementes wurde der Widerstand 
von 30000 $S.E. nebst dem Sırmexs’schen Sinusgalvanometer aufge- 
nommen. Die Sinus der Ablenkungswinkel können hier bei dem 
grossen Widerstand den elektromotorischen Kräften proportional ge- 
setzt werden. Durch Vergleichung mit einem Cadmium-Normal-Element 
erfolgte die Zurückführung auf Volt. 
Die Tabelle II gibt die elektromotorischen Kräfte für zwei Com- 
binationen und einige Metalle, welche wir später gebrauchen werden. 
Elektromotorische Kräfte bei 5°C. der CGombinationen: 
a. M/CIK(1), NO,Na, NO; Ag(ı)/Ag 
b. M/NO;Na(1), NO3Na, NO, Ag(1)/Ag 
Anode Combination «@ Combination b 
M. Abl. desGalv. Volt Abl. des Galv. Volt 
amalg. Zink Sin 387° 1.534 Sin 3699 1.473 
(Tab. I) Cadmium » 23.4 0.974 »2ı 0.879 
Blei 37:25 1.123- 
Eisen ».22.9 0.955 21.8 0.911 
Zinn 243 1.010 21.2 0.887 
Kupfer » 16.3 0.689 » 11.5 0.489 
Chrom a, ö 
Normal- Cadmium - Element: » 24.55 1.0194 
als Anode gedient und 
Wasser in die Com- 
vorher nicht er- 
Chrom gibt keine Ablenkung, wenn es 
nach Abspülung der Chromsäure durch destillirtes 
binationen gebracht wird. Hat es diese Behandlung 
